520 
Z. Weyberg, 
mit Eisenoxyd. Hier gelang es mir ebenfalls vermittelst Natrium- 
chlorids , solche Körper zu erhalten , deren Bestimmung möglich 
war. Die Versuche mit Chromoxyd waren jedoch günstiger, da 
es mir gelang eine größere Mannigfaltigkeit von Produkten zu 
erzielen , und dabei auch von solchen Produkten, die Verbindungen 
von vollständig neuen Typen darstellen. 
Ich werde hier drei Versuche aus der Reihe sehr verschiedener 
Experimente anführen. 
1. 40 g einer Mischung von Siliciumdioxyd, Chromoxyd, 
Natriumkarbonat und Natriumchlorid im Molekularverhältnisse 
2SiO a 4- Na 2 C0 3 + Cr 2 0 3 -j- 40 Na CI wurden 72 Stunden lang 
im Platintiegel in einer vollen Flamme des großen Teclubrenuers 
geschmolzen. Nach der Abkühlung und dem Auslaugen des Na CI 
erhielt ich ein sehr feines homogenes Pulver, das aus mikroskopischen, 
dunkelgrünen Kristallen und angeschmolzenen Körnern bestand. Die 
Kristalle erreichen höchstens 0,04 mm Länge und 0,01 mm Breite, 
aber diese Größe gehört schon zu den Ausnahmen. Der größte 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
Teil von ihnen ist bedeutend kleiner. Diese Kristalle (Fig. 1 u. 2) 
sind rhombisch.. Sie stellen am häufigsten Kombinationen (110) 
(100) (010) (011) dar (Fig. 1), seltener findet man (110) (100) 
(101) (111) (Fig. 2). 
Sie löschen gerade aus , zeigen starken Pleochroismus : || c 
gelblichgrün , _L c bläulichgrün ; c ist die Richtung der größeren 
Elastizität. Sie sind sogar in der Siedehitze in konzentrierten 
Säuren mit Ausnahme von HF unzersetzbar, zersetzen sich jedoch 
in geschmolzenem Bortrioxyd und Natriumkarbonat. 
Ihre Zusammensetzung ist 
6 Si 0 2 
. 3 Cr 2 
o 3 . 
2 Na 2 0. 
1. 
2. 
3 a. 
3 b. 
4. 
Si 0 2 . . 
. . 38.36 
6351 
2,99 
6 
38,41 
Cr a 0 3 . . 
. . 48.42 
3179 
1,49 
3 
48,43 
Na 2 0 . . 
. . 13,20 
3125 
1,00 
2 
13,16 
99,98 
100.00 
1. gefunden, 2. Molekularzahlen, 3. Molekularverhältnisse, 4. berechnet 
nach der Formel 6 Si 0 2 . 3 C'r, 0 . 2 Na 2 0. 
